TCVN8208:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8208:2009 về Giày vải TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8208 : 2009 GIÀY VẢI Canvas shoes Lời nói đ ầ u TCVN 8208 : 2009 thay th ế cho TCVN 1677 :1986, TCVN 1678 :1986 và TCVN 1679 :1975. TCVN 8208 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 120 S ả n phẩm da biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố. TCVN 8208 : 2009 GIÀY VẢI Canvas shoes 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chu ẩ n này áp dụng cho giày v ả i có đ ế làm bằng cao su sử dụng trong môi trường thông thường. Tiêu chu ẩ n này không áp dụng cho giày vải sử dụng trong môi trường đặc biệt như axit, kiềm, điện, nhiệt và những môi trường đặc biệt khác. 2. Tài liệu viện dẫn Các t à i liệu viện dẫn sau rất c ầ n thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được n ê u. Đối với các tài liệu viện d ẫ n không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nh ấ t bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (n ế u có). TCVN 1595-1 : 2007 (ISO 7619-1:2004), Cao su lưu h óa hoặc nhiệt dẻo - Xác đ ị nh độ cứng ấ n lõm - Phần 1: Phương pháp sử dụng thi ế t b ị đo độ cứng (độ cứng shore). TCVN 1596 : 2006 (ISO 36:2005), Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ k ế t dí nh với sợi dệt. TCVN 5074 : 2002 (ISO 105-E01:1994), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E01: Độ bền màu với nước. TCVN 5363 : 2006 (ISO 4649:2002) Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết b ị trống quay h ì nh trụ. TCVN 7316 : 2003, Hệ thống c ỡ số giày - Hệ Mondopoint và cách chuyển đổi sang các hệ khác. TCVN 7421-1:2004 (ISO 14184-1:1998), Vật liệu dệt - Xác định f ormalđehyt - Phần 1: Formalđehyt tự do và th ủy phân (phương pháp chiết trong nước). TCVN 7619-1 : 2007 (EN 14362-1:2003), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng thuốc nhuộm azo không cần chiết. TCVN 7619-2 : 2007 (EN 14362-2:2003), Vật liệu dệt - Phương pháp xác đ ị nh amin thơm d ẫ n xu ấ t từ thuốc nhuộm azo – Ph ầ n 2: Phát hiện việc sử dụng thuốc nhuộm azo b ằ ng cách chiết xơ. TCVN 7651 : 2007 (ISO 20344:2004), Phương tiện b ả o vệ cá nhân - Phương pháp thử giày ủng. ISO 17075 : 2007, Leather - Chemical tests - De t ermination of chromium (VI) content (Da - Các phép thử hóa học - Xác định hàm lượng Crom VI). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chu ẩ n này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 . Cao su (rubber) Hợp ch ấ t cao phân t ử có tính đàn h ồ i, đã được lưu hóa. 3.2. Giày v ả i (canvas shoes) Giày m à nguyên liệu chính l à m m ũ giày là v ả i, nguyên liệu chính làm đế giày là cao su. CH Ú TH Í CH : Ngoài nguyên liệu chính là vải và cao su, giày c ó th ể có các chi tiết trang tr í bằng da hoặc kim loại ( ví dụ vi ề n da trang trí trên mũ giày, khóa kéo v.v...) 4. Kết cấu cơ bản của giày 4.1. Ph ầ n mũ giày Phần mũ giày thường bao gồm, nhưng không bắt buộc, các chi ti ế t như mô tả trong H ì nh 1. CHÚ DẪN 1. Lắc 2. Dây giày 3. Ôdê 4. Nẹp ôdê 5. Lưỡi gà 6. Viền cổ 7. Ba ghết 8. Khóa kéo 9. Má giày 10. Pho hậu H ì nh 1 - Kết c ấu của ph ầ n mũ giày 4.2 . Ph ầ n đ ế giày Ph ầ n đ ế giày thư ờ ng bao g ồ m, nhưng không bắt buộc, các chi ti ế t như mô tả trong H ì nh 2. CHÚ D Ẫ N 1. Mặt nguyệt 2. Viền trong 3. Viền ngoài 4. Tầu bò 5. Mác 6. Đế ngoài 7. Chân gò mũ giày 8. Độn phẳng, độn điền đầy 9. Mặt tẩy H ì nh 2 – K ế t c ấ u của phần đ ế giày 5. Cỡ số, kích thước Giày được sản xuất theo các cỡ từ 17 đ ế n 49 (theo h ệ Pháp). C ỡ số v à kích thư ớ c của giày được qu y định t rong TCVN 7316. CH Ú TH Í CH : N ế u có yêu cầu của khách hàng, cho phép nhà sản xu ấ t quy đổi sang hệ khác theo quy đ ị nh trong TCVN 7316. 6. Yêu cầu kỹ thuật 6.1. Yêu c ầ u ngoại quan Mỗi đôi giày phải có màu sắc đồng đ ề u, c â n đối, và Không được có các khuy ế t tật sau: - Mặt v ả i bị b ẩ n lỗi sợi và b ị s ờ n; - Đế giày, viền ngoài, vi ề n mũi, pho mũi chứa các tạp chất, b ị b ẩ n, ố màu; - V ả i lót bên trong b ị ố, bong nhăn; - Đường máy b ị đứt, nhảy mũi chỉ; 6.2 . Yêu cầu hóa học 6.2.1. Yêu c ầ u đ ối với nguyên liệu là vải Phần mũ giày bằng vải phải đáp ứng y ê u cầu sau: + Độ bền màu với nước: độ bền m à u c ấ p 3-4 và độ d ầ y màu c ấ p 3-4. + H à m lượng amin thơm dẫn xuất từ thuốc nhuộm AZO kh ô ng được vượt quá 30 mg/kg (30 ppm). + Hàm lượng f ormaldehyt không v ượ t quá 75 mg/kg (75 ppm) đối vớ i giày người lớ n, 30 mg/kg (30 ppm) đối với giày trẻ em. 6.2.2. Yêu cầu đ ố i với các ch i t iế t bằng da H à m lượng Crom VI trong da thuộc không được vượt quá 3 mg/kg (3 ppm). 6.3 . Yêu c ầ u cơ lý 6.3.1. Độ b ề n mài mòn Lượng m à i mòn cao su đ ế không được l ớ n hơn 280 mm 3 /40 m. 6.3.2. Độ cứng Độ cứng cao su đ ế phải từ 55 SoA đ ế n 70 SoA. 6.3.3. Độ b ề n uốn gấp Đ ế giày phải không bị rạn nứt trước khi đạt tối thiểu 20 000 chu kỳ uốn. 6.3.4. Độ b ề n kết dính Độ bền k ế t dính giữa cao su với v ả i kh ô ng được nhỏ hơn 2 N/mm. 7. Phương pháp thử 7.1. Chỉ tiêu ngoại quan Quan sát bằng mắt thường. 7.2. Ch ỉ tiêu hóa học 7.2.1. Xác định độ bền màu v ới nước Theo TCVN 5074 : 2002 (ISO 105-E01 : 1994). 7.2.2. Xác định hàm l ượng amin t hơ m Theo TCVN 7619-1 : 2007 (EN 14362-1:2003) hoặc TCVN 7619-2 : 2007 (EN 14362-2:2003).